Le 
323 
kali, som ej kunde vägas. + Wolframsyran väg- 
de 0.8 p-c. «eller: tillsamman 59 procent. Det 
erhållna;svafvelsyrade kalit vägde 45 p.c;.dessa 
analyser, bekräfta således hvarandras rigtighet. 
oc Då jag vid.:dessa försök funnit,, att wolr 
framsyran så envist behåller svafvelsyra, så, för 
reställde jag .mig:att, i de äldre försöken till 
bestämmande af wolframsyrans,  syrehalt 7), 
möjligen denna omständighet föranledt någon 
irring i resultatet, som drogs, af svafvelbunden 
wolframs analys och af dess förbränning. till 
wolframsyra, Jag beredde derföre en ren. wol- 
framsyra', som i en liten glaskula, utblåst ' på 
midten af att barometerrör om några tums längd 
invägdes och glödgades föratt vara fri från” all 
fugt. Det hela vägde ej 4 gramm' och wolfram-. 
syran vägde 0.899 gr. > Genom denna: kula led- 
des "vätgas, som förut -passerat:. smält - saltsy+- 
rad kalk, kulan uppglödgades med en Argand's 
spritlampa, och behölls glödgande, så länge nå- 
got vatten följde vätgasen åt, efter dess passage 
öfver wolframsyran. Härtill åtgeck 2 timmar, 
hvarefter försöket fortsattes ännu 'en 3 timme 
Apparaten hade förlorat 0.183 gr. i vigt, och 
kulan innehåll nu en mörkt grå metallisk mas= 
sa. Såsom motprof' förbrändes åter 0.676 gr. 
af detta metallpulver på ett platinabläck, hyar? 
vid åter erhölls. 0.346 gr. wolframsyra, slutli- 
gen glödgad i en atmosfer af kolsyrad ammoniak. 
Efter reductions-försöket ,upptaga 100 d. 
wolfram 25.56 d; syre, efter förbränningsför- 
söket 25.15; jag har trott att medeltalet skulle 
vara sanningen närmast, hvilket är 25.355. Wol- 
framsyran "består således af isso sd och 
Lo VE NI få VE ;eleqQa 
frun 
4) Afb, i Fysik, Kemi och Mineralogic V.' H.p. 484. 
